## Rancang Alat Magnetic Separator Untuk Meningkatkan Kadar Bijih Timah Di Laboratorium Teknik Pertambangan Universitas Bangka Belitung
(Design Of Magnetic Separator To Increase Tin Ore Content In Mining Laboratory Bangka Belitung University)
Janiar Pitulima 1 , E.P.S.B Tamantono 1 , Haslen Oktarianty 1
1 Jurusan Teknik Pertambangan, Universitas Bangka Belitung

## Abstract
Magnetic separator testing uses two variables, namely the speed of the roller on the conveyor belt and the  feed  speed.  Due  to  the  minimum  number  of  variations  that  can  be  used  in  magnetic  separator testing, roller speed  testing is  used  at 0.6 m / s  and 0.7 m / s. the variation of figures at the feeding speed  of  0.21  kg  /  s  and  0.35  kg  /  s  so  that  8  samples  obtained  from  the  processing  of  a  magnetic separator  with  4  magnetic  samples  and  4  non-magnetic  samples.  The  feed  samples  used  were prepared by drying and sifting into 3 size fractions to be used in the grain counting analysis process so that  the  percentage  of  minerals  contained  in  the  sample  were  found:  15.82%  Cassiterite,  63.95% Ilmenite,  6.09%  Monazite,  0.48%  Pyrite  /  Marcasite,  1.61%  Zircon,  1.44%  Topaz,  0.65%  Tourmaline and  9.96%  Quartz.  The  effect  of  roller  speed  on  the  increase  tin  ore  content  is  still  common,  this  is because  there  are  not  many  experiments  carried  out  so  that  taking  the  trend  of  the  influence  of  the roller  speed  is  too  fast.  The  effect  of  feed  speed,  the  greater  the  feed  speed  on  the  magnetic separator, the smaller the tin ore content obtained.
Keywords : Magnetic separator, magnetic minerals, roller speed, feed speed

## 1. PENDAHULUAN
Menurut  Schwartz  (1995),  keadaaan geologis  wilayah  Pulau  Bangka  dan  wilayah sekitarnya  berada  pada  paparan  sunda  atau bagian  tepi  dari  kerak  benua  ( craton )  Asia.  Oleh karena  itu,  batuan  dasar  penyusun  daerah  ini selain  batuan  malihan  adalah  batuan  inti  benua yang  berupa  batuan  beku  asam  atau  bersifat granitik. Bila ditinjau dari sudut geologi penyebaran  bijih  timah  di  Indonesia  masih merupakan  kelanjutan  dari Granit  Belt yang berumur  Yura-Kapur  yang  membentang  mulai Bima,  Muangthai,  Malaysia,  Kepulauan  Riau (Pulau  Singkep,  Pulau  Karimun  dan  Pulau Kundur),  Pulau  Bangka  dan  Pulau  Belitung hingga Pulau Karimata.
Bijih  timah  memiliki  kandungan  mineral- mineral  ikutan  berupa  ilmenite,  zircon,  kuarsa, monasit,  dan  lain  sebagainnya.  Dari  bermacam- macam  mineral  ikutan  tersebut  maka  harus dipisahkan  untuk  memperoleh  kadar  timah  yang diinginkan.  Pemisahan  mineral  ini  berdasarkan atas  sifat  fisik  dari  mineral  tersebut,  salah  satu sifat fisik yang digunakan adalah perbedaan sifat kemagnetan mineral.
*  Korespodensi  Penulis:  ( (Janiar  Pitulima)  Jurusan Teknik Pertambangan, Universitas Bangka Belitung E-mail: janiar75@yahoo.com
Mineral  cassiterite  adalah  tergolong mineral  diamagnetik  sehingga  mineral  ikutan yang dipisahkan harus bersifat magnetik diantaranya ilmenite, monazite, siderite, limonite, dan hematite.
Magnetic  Separator  adalah  salah  satu alat  konsentrasi  yang  dapat  memisahkan  antara mineral  magnetik  dan  diamagnetik.  Untuk memisahkan mineral magnetik dengan diamagnetik ini maka harus dilakukan penyetelan kecepatan roller dan feed rate yang mempengaruhi kegiatan pemisahan.
Berdasarkan  latar  belakang    tersebut, maka  diperoleh  empat  rumusan  masalah  yang akan dibahas pada penelitian ini yaitu bagaimana mendesign alat magnetic separator skala laboratorium, kondisi feed yang diujikan, pengaruh   kecepatan   roller   dalam    perolehan kadar  timah  dan  pengaruh feed  rate dalam perolehan  kadar  timah.  Sedangkan  penelitian  ini bertujuan  untuk  merancang  alat  magnetic separator (kecepatan roller) sehingga mendapatkan  kadar  bijih  timah  dari  feed  rate yang diuji.

## Lokasi Penelitian
Lokasi  penelitian  dilakukan  berskala  uji laboratorium  yang  dilaksanakan  di  Laboratorium Jurusan  Teknik  Pertambangan,  Fakultas  Teknik, Universitas  Bangka  Belitung.    Secara  fisiografi lokasi  daerah  termasuk  dalam  wilayah  Paparan Sunda  yang  merupakan  bagian  dari  jalur  timah Asia Tenggara ( tin belt ) membentang dari selatan Cina,  Myanmar,  Thailand,  Malaysia,  terus keselatan  dan  berakhir  di  Indonesia  yaitu  Pulau Kundur,  Pulau  Singkep,  Pulau  Bangka  Belitung, hingga Kalimantan Barat.
Menurut  Katili  (1967)  batuan-batuan  yang dijumpai di Pulau Bangka terdiri atas batuan Pra- Tersier  diantaranya:  batupasir,  batulempung, lapisan-lapisan pasir, lampung yang mengandung  sisa  tanaman,  campuran  antara lempung-pasir-lanau. Kemudian granit dan batuan metamorf seperti sekis.

## 2. METODE
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah studi  literatur  yang  terkait  dengan  proses pemisahan mineral menggunakan magnetik serta melakukan  pengumpulan  data  terdiri  dari  data parameter  kinerja  magnetik  separator,  data sampel feed  rate, data  sampel product  rate  dan d ata  analisa  mikroskop    mineral  dari  rancangan alat magnetic separator skala laboratorium.
Metode  penelitian  ini  menggunakan  metode deskriptif  yang  dilakukan  melalui  beberapa tahapan yang meliputi studi literatur, pengamatan dan  pengumpulan  data,  pengolahan  data, analisis data, serta penyusunan laporan. Tahapan  studi  literatur    dilakukan  dengan mengumpulkan  bahan-bahan  pustaka  yang berhubungan  dengan  magnetik  separator  serta literatur yang berkaitan dengan penelitian.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Perancangan Alat Magnetik Separator
Sebelum dilakukan penelitian, terlebih dahulu dilakukan  perancangan  alat  magnetik  separator sebagai  alat  pemisahan  mineral  berdasarkan sifat kemagnetannya. Perancangan Alat
magnetik  separator    didasarkan  pada  beberapa spesifikasi sebagai berikut :
a. pertimbangan fasilitas di laboratorium, bahan yang  tersedia  dan  ketelitian  pengukuran, maka  skala  model  menyesuaikan  dengan kebutuhan dan Analisa.
b. Alat  terbuat dari rangka besi dengan ukuran 250 cm x 118 cm.
(a) (b) (c)
Gambar  3. Sketsa Alat Magnetik Separator tampak samping kiri (a), tampak depan (b)  dan tampak belakang (c)
Gambar 4. Alat  Magnetik Separator Skala Laboratorium
Hasil  uji  laboratorium  dengan  Alat  Magnetik Separator
Pada  pengujian  alat  magnetik  separator  ini dengan  menggunakan  dua  variabel  pengaruh yaitu  kecepatan  roller  pada  belt  conveyor  dan kecepatan  pengumpanan.  Dikarenakan  masih minimnya  variasi  angka  yang  dapat  digunakan pada  pengujian  alat  agnetik  separator  ini  maka digunakan  pengujian  kecepatan  roller  pada  0,6 m/s  dan  0,7  m/s.  Adapun  variasi  angka  pada kecepatan pengumpanan 0,21 kg/s dan 0,35 kg/s sehingga didapatkan 8 sampel hasil pengolahan
magnetik  separator  dengan  4  sampel  magnetik dan 4 sampel non magnetik.
Sampel  feed  yang  digunakan  dilakukan preparasi terlebih dahulu dengan proses pengeringan  dan  pengayakan  menjadi  3  fraksi ukuran  untuk  digunakan  pada  proses  grain couinting  analysis  sehingga  diketahui  persentasi mineral  yang  terkandung  didalam  sampel  yaitu  : 15,82  %  Cassiterit,  63,95  %  Ilmenit,  6,09  % Monazite, 0,48%  Pyrite/Marcasite, 1,61% Zirkon, 1,44%  Topaz,  0,65%  Tourmaline  dan  9,96% Quartz.
Tabel 1. Kadar Mineral-Mineral dalam sampel Magnetik
Tabel 2. Kadar Mineral-Mineral dalam sampel Non Magnetik
Peningkatan  kadar  timah  berada  pada mineral  cassiterite  dengan  sampel  non  magnetik sehingga  peneliti  lebih  membahas  perolehan
mineral  pada  sampel  non  magnetik  seperti terlihat pada grafik dibawah ini.
Sampel V umpan V Roller  Cassiterite  Ilmenite  Monazite  Pyrit/Marcasite  Zircon  Topaz  Tourmaline  Quartz
F1K1 M 0,21 0,60 2,05 94,41 1,45 0,00 0,00 0,55 0,00 1,55 F1K2 M 0,21 0,70 5,06 92,08 2,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,76 F2K1 M 0,35 0,60 6,41 90,36 0,92 0,00 0,33 0,26 0,00 1,72 F2K2 M 0,35 0,70 6,35 90,53 0,88 0,18 0,18 0,15 0,00 1,73 Sampel K Feed K Roller  Cassiterite  Ilmenite  Monazite  Pyrit/Marcasite  Zircon  Topaz  Tourmaline  Quartz F1K1 NM 0,21 0,60 17,65 53,78 13,67 1,02 0,51 0,41 0,00 12,96 F1K2 NM 0,21 0,70 19,03 59,93 10,90 0,00 1,31 1,45 0,21 7,17 F2K1 NM 0,35 0,60 16,77 58,88 9,92 1,26 3,43 2,25 0,00 7,48 F2K2 NM 0,35 0,70 16,34 57,93 10,01 1,67 3,89 2,71 0,00 7,44
Gambar 5. Persentasi mineral-mineral sampel non Magnetik
Pada  grafik  5  dapat  dilihat  bahwa  perolehan mineral-mineral  magnetik  masih  banyak  dalam sampel  mineral  non  magnetik.  Mineral  ilmenit yang diharapkan telah terpisah masih mendominasi  pada  sampel  non  magnetik  hingga perolehan  55%.  Hal  ini  mengindikasi  bahwa kekuatan  magnet  yang  digunakan  pada  alat magnetik  separator  sangat  kecil  sehingga pemisahan  mineral  magnetik  dan  non  magnetik belum maksimal.
Pengaruh  Kecepatan  Roller  pada  peningkatan kadar timah Kecepatan roller pada alat magnetik separator  membuat  pergerakan  belt  conveyor semakin  cepat  sehingga  mempengaruhi  kinerja pemisahan  mineral  magnetik  dan  non  magnetik. Pada  pengaruh  terhadap  perolehan  timah  kita lihat  kadar  timah  pada  sampel  non  magnetik sebagai berikut :
Gambar 6 . Pengaruh kecepatan Roller terhadap peningkatan kadar timah
Pada  grafik  diatas  perolehan  pengaruh kecepatan  roller  terhadap  peningkatan  kadar timah  masih  bias  hal  ini  dikarenakan  masih kurang  banyak  percobaan  yang  dilakukan sehingga  pengambilan  trend  pengaruh  kec Peningkatan  kadar  timah  berada  pada  mineral cassiterite dengan sampel non magnetik sehingga peneliti lebih membahas perolehan
mineral  pada  sampel  non  magnetik  seperti terlihat pada grafik dibawah ini.
Pengaruh  Kecepatan  Feed  pada  peningkatan kadar timah
Kecepatan  feed  mempengaruhi  perolehan pemisahan  mineral  magnetik  dan  non  magnetik
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 Persentasi Mineral pada sampel Non Magnetik F1K1 NM F1K2 NM F2K1 NM F2K2 NM
16 16,5 17 17,5 18 18,5 19 19,5 0,58 0,6 0,62 0,64
0,66 0,68 0,7 0,72 Pengaruh Kecepatan Roller terhadap % Sn
Kecepatan Feed (0,21 kg/s)
Kecepatan Feed (0,35 kg/s)
Kadar Timah (%)
Kecepatan Roller (m/s)
dengan  4  sampel  non  magnetik  dapat  ditarik trend pengaruh kecepatan feed sebagai berikut :
Gambar 7. Pengaruh kecepatan Roller terhadap peningkatan kadar timah
Berdasarkan  Gambar  7  dapat  disimpulkan bahwa  semakin  besar  kecepatan  feed  pada magnetik  separator  maka  semakin  kecil  kadar timah yang didapatkan. Hal ini dikarenakan tidak terfokusnya  kekuatan  magnet  untuk  menarik mineral  magnetik  dari  feed  yang  besar  sehingga tingkat ketelitian dalam pemisahan berkurang.

## 4. KESIMPULAN
Magnetik  Separator  dibuat  dengan  ukuran 250  cm  x  118  cm,  kemiringan  5,84 o dan kapasitas  feed  0,028  m 3 .  Karakteristik  sampel feed  yaitu  :  15,82  %  Cassiterit,  63,95  %  Ilmenit, 6,09 % Monazite, 0,48% Pyrite/Marcasite, 1,61% Zirkon,  1,44%  Topaz,  0,65%  Tourmaline  dan 9,96%  Quartz.  Desain  roller  pada  peralatan  ini belum baik sehingga perlu perbaikan sedangkan pengaruh  kecepatan feed terhadap  kadar  timah adalah  semakin  besar  kecepatan feed pada magnetik  separator  maka  semakin  kecil  kadar timah yang didapatkan.

## DAFTAR PUSTAKA
Ajie  Winanto,  Mokh.  2000. Preparasi  Fisik  dan Kimia  dalam  Metalurgi  Ekstraksi .  Skripsi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”. Yogyakarta Ibrahim, Mirza. 1990. Sejarah dan Perkembangan Penambangan  Timah  di  wilayah  Kundur .  PT Tambang Timah (Persero) Tbk Unit
Penambangan Timah Kundur.Kundur
Katili,  J.A.  (1967)  Structure  And  Age  of  The Indonesian Tin Belt With Special Reference to Bangka.  TectonophysicsElsevier  Publishing Company, Amsterdam.
Muhammad,  Muhadir.  2013. Aktivitas  Pencucian Timah  dan  Spesifikasi  Alat  Tambang  PT Timah  Strategi  Perusahaan  1995-2004. PT
TIMAH. Pangkalpinang (unpublished document) Mineral  Technologies.  2013. Operation  and Service Manual Induced  Roll Magnetic Separator.
Schwartz,  M.  O.,  Rajah,  S.  S.,  Askury,  A.  K.,
Putthapiban,  P.,  &  Djaswadi,  S.  (1995).  The southeast Asian tin belt. Earth-Science
Reviews , 38 (2-4), 95-293
Sitepu,  S.  S.,  Arief, A. T., & Iskandar,  H. (2016). Studi  Pengaruh  Kuat Arus  Pada Induced Roll Magnetic Separator
(Irms) Untuk
Meningkatkan  Perolehan  Mineral  Ilmenit  Di Amang  Plant,  Bidang  Pengolahan  Mineral (BPM),  UNIT  METALURGI,  PT.  TIMAH (PERSERO), TBK. Jurnal Pertambangan , 1 (1). Sukandarumidi .  Bahan  Galian  Industri .  Gajah Mada University Press. Yogyakarta Linda,  Pulungan. Materi  Bahan  Galian  Industri . Universitas Islam Bandung. Bandung
Suryadi,  Gigih  Rexsy.  2017. Laporan  Kerja Praktek . Universitas Islam Bandung. Bandung Todd,  D.K.,  2005, Groundwater  Hydrology ,  3th Edition,  John  Wiley  &  Sons,  Inc.,  USA
16 16,5 17 17,5 18 18,5 19 19,5 0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4
Pengaruh Kecepatan Feed terhadap % Sn
Kecepatan Roller (0,6 m/s) Kecepatan Roller (0,7 m/s) Kada r T im ah (% )
Kecepatan Feed (kg/s)